( *9' ) 

 (i4) Calcaire nacré qui accompagne le^fer hydraté 

 de Framont, département des Vosges. Sa texture est 

 saccharoïde : il est d'un blanc jaunâtre ou grisâtre , et 

 il a l'éclat nacré. La magnésie, l'oxide de fer et l'oxide 

 de manganèse contiennent ensemble, autant d'oxigène 

 que la chaux. M. de Beaumont qui a fait celte analyse , 

 l'a déjà publiée dans le tome VII des annales des 

 Mines. 



Carbonates dans lesquels le Fer domine. 



FER SPATH IQUE. 



Allé, 

 vard. 



(0 



Carbonate de fer. . . . 



— de manganèse. . . . 



— de chaux 



— de magnésie. . . . 

 Quartz , argile, etc 



0,695 



o,3i6 



A H tll II. 



W 



Alle- 

 vard. 



(3) 



0,^35 0,710 

 0,010 o,i83 



FER CARBONATE ARGILEUX 



Saint- 

 George. 



(4) 



La 



Voulte. 



(5) 



Totaux 1,01 



o,a5a 



■w: 



0,810 



0,1 3o 

 o,o35 

 o,o5o| 0,01 5 

 °>°57| 0,010 



1,0001 1,000 



o, 55o 

 0,057 

 0,19a 

 0,020 

 0,170 



Mâr- 

 tigues. 



(6) 



o,99 5 



0,004 

 0,088 

 0,042 

 0,091 



Chail- 

 land. 



(:) 



0,827 



0,070 

 0,016 

 0,087 



i,oi5 



(1) Fer spathique d'Allevard , département de l'Isère. 

 Maillât à grandes lames , parfaitement homogène , de 

 couleur blonde *, il ne renferme pas la moindre trace 

 d'oxide de manganèse ; il contient un peu plus de deux 

 atomes de Carbonate de fer pour un atome de Carbonate 

 de magnésie. Il a donné, à l'essai, o,343 de fonte. 



(2) Fer spathique des environs d'Autun , département 

 de Saône-el-Loire. A grandis lames , de couleur blonde, 

 sans aucun mélange de gangue. J'ignore s'il se trouve 



'9* 



